Voorbereiding van houtoppervlak vir verwerking
Hout wat geverf moet word, moet tot 'n humiditeit van 10-12% gedroog word, en dit moet tot 8% gelak en gepoleer word. Vir houtoppervlaktes met 'n hoë humiditeit (20 tot 30%) word verf- en vernisbedekkings swak aanvaar en word dit vinnig verslyt. Die rede hiervoor is dat wanneer die hout droog word, die afmetings daarvan in die radiale en tangensiële rigting afneem, en wanneer dit nat is, neem dit toe. As die veranderinge in die afmetings van die hout in groter perke beweeg, word die elastisiteit van die verf en vernis onvoldoende, en as die hout droog word, kreukel die dop ook, en as dit nat is, skei dit van die hout of skeur dit op verskeie plekke.
Die gehalte van verf- en vernisbedekkings is beter as die houtoppervlak beter voorberei is. Daarom moet hout, wat met verfmateriaal bedek moet word wat 'n ondeursigtige skuim vorm, op skaafmachines met 'n golflengte van 4 tot 2,5 mm geskaaf word, en dan met skuurpapier 120 geskuur word, sodat die oppervlakkigheid net ooreenstem met klas VI of VII. Die oppervlak wat moet vernis word, moet op planers met 'n golflengte van tot 2 mm geskaaf word, met skuurpapier 120 - 140 geskuur word en moet ooreenstem met VIII- of IX-klas van suiwerheid.
Vir polering met skulp moet die oppervlak van die hout op planers geskaaf word met 'n golflengte van tot 1 mm, en op 'n strykyster (fietsmasjien) geskuur en dan met skuurpapier 140 - 170 geskuur word. Die skoonheid van die oppervlak moet ooreenstem met klas X.
Voordat u verf, moet alle ongelykhede wat op die oppervlak bestaan (knope, skrape, kepe, ens.) Gelyk gemaak en ingevul word.
Voordat u hout poleer en vernis, moet dit maklik met water bevochtig word, en dan na 2 tot 3 uur droog word dit met skuurpapier 170 tot 200 gladgemaak word, en plaas dit oor 'n kussing van 'n stuk sagte hout van 100 X 100 mm. Skuur moet in gelyke bewegings langs die houtvesels geskied, waarna die produk of element met 'n stuk sagte lap gevryf en met 'n kwas skoongemaak moet word.
Voordat u hout met verf en vernis bedek wat ondeursigtig is, word dit met olie of 'n ander onderlaag gegrond. Dan, indien nodig, word plaaslike pleisterwerk en pleisterwerk oor die hele oppervlak uitgevoer. Die onderlaag moet die porieë toemaak, die laag aan die hout bind en die kleefwerk daarvan verbeter. Die kleur van die onderlaag en stopverf wat gebruik word, moet ooreenstem met die kleur van die produk. Wanneer u vernis en poleer, word die priming gedoen met spesiale deursigtige onderlaag of vernis en poetsmiddel, wat gebruik sal word vir verwerking, wat vir hierdie doel aansienlik moet verdun word. Byvoorbeeld, vir 'n hoë gehalte skulp-polering, word die houtoppervlak met 10% skulp-poetsmiddel gegrond.